107 



der altesten Mineral] en in der Reihenfolge der Ausscheidungen 

 darstellt. 



Gewisse Gemengteile. wie Staurolith, Spinell, Vesuvian, 

 diirften vielfach mit Gebirgsdruck zusammenhangen. Uber die 

 Spinellkorner sagt Tschermak, daJi sie ..anscheinend als Neu- 

 bildung zwischen den Korundkornern auftreten". 



Rutil ist nach Tschermak nicht nur ein gewohnlicher 

 EinschluB im Korund, sondern auch bisweilen in groBeren 

 Krystallchen zwischen den Korundkornern zu treffen. Blanche 

 Rutilkry stall e sind mit Eisenerzpartikeln verbunden, „ohne daB 

 jedoch eine genetiscbe Beziehung beider nachweisbar ware." 

 Kramer dagegen betont die sekundare Entstehung des Rutils 

 im kleinasiatischen Smirgel, besonders aus der Embildung 

 titanhaltiger Eiseuerze. Titaneisen bezw. Titaninagneteisen 

 wurde yon lhm in jeneni Smirgel nachgewiesen, w ah rend 

 Tschermak solches Erz beam naxischen Smirgel nicht er-wahnt. 

 Nach Kramer findet sich der Rutil in Kleinasien als Inter- 

 position im Korund, Diaspor, Chloritoid. in einei Eiille win- 

 ziger modellscharfer prisniatischer einfacher Krystallchen, 

 mitunter auch in Kornern und in kompakter Gestalt als Aus- 

 tullungsrnasse der die erwahnten Mineralien durchziehenden 

 Spalten. „ Ausnahmslos beginnt der Rutil sich erst bei der 

 durch starke Druckwirkungen begiinstigten Enrvvandlimg des 

 Smirgel s einzuschalten und vermehrt sich unter deutlicher 

 Terdranguug der Eisenerze je nach dem A erwitterungsgrade 

 des Gesteins." Kramer spricht ferner yon regellosen und 

 parallelen, keinesfalls primaren Yerwachsungen yon Titaneisen 

 und titanhaltigeui Magneteisen mit Rutilsaulchen, sowie A'on 

 prachtigen Pseudomorphosen von Rutil nach Ilmenit. 



Die chemischen Analysen des naxischen Handelssmirgels 

 (S. S6 ff.) zeigen keinen Gehalt an Ti0 2 . Auch erwahnt 

 Tschermak, wie gesagt, kein ^Titaneisen bei seinen mikro- 

 skopischen Analysen desselben. Dagegen zeigte die Analyse der 

 drei Proberi voni Koxaki- Smirgel, bei welchen das Mikroskop 

 kein Rutil nachwies, einen hohen Gehalt an Ti0 2 . der bis 

 4,17% betriigt. Folglich muB dieser Ti0 2 -gehalt yon Titan- 

 eisen oder Titaumagneteisen herriihren. Da jener naxische 

 Handelssmirgel. der keinen Ti0 2 -gehalt aufwies, eiuem tieferen 

 Marmorniveau gehurt als der reichlich damit versehene Koxaki- 

 Smirgel, so ware yon Interesse, zu untersuchen. ob der obere 

 oder Zas- Smirgel. der am hochsten in der Ubereinanderfolge 

 der Stufen liegt, ebenfalls titanhaltig ist. Leider ist die ent- 

 sprechende chemische Analyse der Kavallari- Probe (S. 88) 

 zu summarisch. als daB sie den eyentuellen Ti0 2 - Gehalt viel- 



